Revenimento

Revenimento ou revenido é un tratamento térmico utilizado no aceiro e noutros materiais para corrixir inconvenientes decorrentes da témpera ou doutros procesos previos que poidan reducir as prestacións da peza a revenir.

A témpera tende a tornar o aceiro excesivamente ríxido (pouca elasticidade) e fráxil (pouca resistencia ao choque) e a criar tensóns internas, o que é corrixido polo revenimento, que consiste en requecer a peza temperada a unha temperatura inferior á da témpera (zona crítica-fase austenítica).

A temperatura de revenido e o tempo de manutención desta temperatura influen decisivamente nas propiedades finais obtidas na peza: canto mais tempo e/ou maior temperatura, mais dúctil se torna o material. Os elementos de liga contidos no metal tamén influen no revenimento, mudando o comportamento do material no proceso.

A temperatura de revenido nos aceiros sitúase normalmente entre 150 °C e 600 °C, e o tempo de duración entre 1h e 3h. Porén, canto maior a temperatura empregada, máis tende o revenido a reducir a dureza orixinal.

O revenido aumenta a ductilidade e a elasticidade do material, e é usado especialmente na fabricación de resortes.

 Fases do revenimento 
O revenido faise en tres fases:

 Arrequecemento a unha temperatura inferior á crítica.
 Mantemento da temperatura, para igualala en toda a peza.
 Arrefriado, a velocidade variable, non é relevante pero tampouco debe de ser excesivamente rápido.

 Arrequecemento 
O arrequecemento adóitase facer en fornos de sales. Para os aceiros ao carbono de construción, a temperatura de revenido está comprendida entre 450 a 600 °C, mentres que para os aceiros de ferramentas a temperatura de revenimento é de 200 a 350 °C.

 Mantemento da temperatura 
A duración do revenimento a baixa temperatura é maior que ás temperaturas máis elevadas, para dar tempo a que sexa homogénea a temperatura en toda a peza.

 Arrefriado 
A velocidade de arrefriado do revenimento non ten influencia algunha sobre o material tratado cando as temperaturas alcanzadas non exceden as que determinan a zona de fraxilidade do material; neste caso arrefríanse as pezas directamente en auga. Se o revenido se efectúa a temperaturas superiores ás de fraxilidade, é conveniente arrefrialas en baño de óleo quente a uns 150 °C e despois en auga, ou simplemente ao ar.

 Revenido do aceiro rápido 
Faise á temperatura de 500 a 600 °C en baño de chumbo fundido ou de sales. O arrequecemento debe ser lento, o mantemento do caldeo será polo menos de media hora; finalmente déixase arrefriar ao aire.

Dous revenidos sucesivos melloran as características mecánicas e as de corte dos aceiros rápidos.
 Bibliografía 


 Véxase tamén 
 Proceso de fabricación
 Tratamento térmico

Categoría:Metalurxia